% category: green
\section{Bakelitt framstilling}
\label{bakelitt} \index{Bakelitt framstilling|textbf}
(Momentan polymerisasjon) \index{Polymerisasjon} \index{Bakelitt}


\subsubsection{Innledning}
Dette er et både interessant og instruktivt forsøk. Det er
facinerende fordi det først skjer en spontan reaksjon og deretter
en gradvis reaksjon - for deretter å kunne fiske opp et rosa
polymerisasjons produkt fra så å si det tomme intet.\\
Alle kjemikaliene kan fåes kjøpt på apotek.


\subsubsection{Framgangsmåte}
I et 200 ml begerglass blandes 25 ml 37$\%$ formalin og 55 ml
iseddik (konsentrert eddiksyre). Deretter tilsettes 20 gram fast
fenol til løsningen. Løsningen røres om til all fenol har løst
seg. Denne løsningen er nå klar for selve demonstrasjonen. Det er
en fordel å lage denne løsningen på forhånd da det tar en stund å
løse opp all fenolen.\\
\newline
Selve demonstrasjonen utføres ved å helle konsentrert saltsyre i
små porsjoner (ca. 10 ml) under stadig omrøring. Bruk glasstav.
Når ca. 70 - 80 ml av den konsentrerte saltsyren er tilsatt vil
den blanke løsningen mementant blakkes og bli melkehvit.
Polymerisasjonspunktet er nådd.\\
\newline
Den melkehvite løsningen vil så få et stadig sterkere skjær av
rosa (stadig omrøring). Til slutt vil noe av blandingen skille seg
og klamre seg fast til glasstaven og stivne på denne som en sterkt
rosa porøs bakelittmasse. Forsøket bør gjøres i et godt ventillert
rom da hydrogenklorid gass utvikles. Dette fordi løsningen blir
nokså varm. Ved lengre tids lagring vil den porøse bakelittklumpen
etterhvert få en mursteinsrød farge.


\subsubsection{Teori}
Polymerisasjon reaksjonen er antatt å gå i følgende trinn:\\
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=1.0\textwidth]{images/bakelitt/bilde1}
%\caption{}
\end{figure}
\newpage
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=1.0\textwidth]{images/bakelitt/bilde2}
%\caption{}
\end{figure}
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=1.0\textwidth]{images/bakelitt/bilde3}
\caption{Polymerisasjonens trinn}
\end{figure}

OBS!\\
\newline
Blander en fenol og formalin sammen direkte, for så å tilsette
saltsyre uten å fortynne det hele i eddiksyre, er det blitt
rapportert en overmåte voldsom reaksjon og etterfølgende sprut av
gloheit, saltsyremettet bakelittløsning både på tilskuere og den
som utfører forsøket. Bakelittproduktet i dette forsøket er mer
eller mindre inert og tåler de aller fleste løsningsmidler og
sterke syrer og baser.


\subsubsection{Forsiktig}
Fenol er giftig og etsende. Inhalasjon av fenoldamp bør unngås.
Formalin er også giftig. Dampene virker irriterende på slimhinner.
Konsentrert saltsyre er sterkt etsende, og det samme er
konsentrert eddiksyre.


\subsubsection{Utstyr og kjemikalier}
\begin{table}[h]\begin{tabular}{ll}
  % after \\: \hline or \cline{col1-col2} \cline{col3-col4} ...
  Fenol & 37$\%$ Formalin \\
  Iseddik& Konsentrert saltsyre \\
\end{tabular}
\caption{Kjemikalier til forsøket - Bakelitt framstilling}
\end{table}

\nocite{jynge}

\printbibliography
